标题：方柱石
简介
中文名：方柱石　英文名称：scapolite。
类别：硅酸盐矿物－架状硅酸盐矿物－方柱石族
方柱石在化学组成上属于Na4[AlSi3O8]3（Cl，OH）－Ca4[Al2SiO8]3（CO3，SO4）完全类质同象系列，晶体属四方晶系的架状结构硅酸盐矿物的总称。属似长石矿物。按端员组分Me和Ma分子的百分含量可划分为钠柱石（Ma100－80，Me0－20）、针柱石（Ma80－50，Me20－50）、中柱石（Ma50－20，Me50－80）和钙柱石（Ma20－0，Me80－100）4个矿物种。但各家划分标准往往不一。天然产出的方柱石多具 Ca/（Ca+Na）=0.2－0.9范围内的中间成分，并通称为普通方柱石；任一端员组分含量超过80%的都甚少见。方柱石是似长石矿物中的一种。似长石矿物包括方沸石、钙霞石、白榴石、霞石、铯榴石、方柱石、钠柱石、钙柱石和方钠石，它们都是含碱性的铝硅酸盐矿物。因为其化学成分与长石相似，所以叫似长石。方柱石产于富含钙的变质岩中，尤其在大理岩、片麻岩、麻粒岩、绿片岩中。晶体常见，呈四方柱和四方双锥的聚形。集合体呈粒状、不规则柱状或致密块状。无色及白、蓝灰、黄至红褐等色,海蓝色者称海蓝柱石。玻璃光泽。柱面解理中等和不完全。摩斯硬度5－6。比重2.50－2.78，随钙的含量增加而增大。产于接触交代的矽卡岩中，也见于钙质岩石的区域变质岩中。在火山岩的气孔中可见到晶簇状方柱石。色泽美丽的方柱石可作为宝石。
方柱石是一种比较常见的矿物，常见于矽卡岩或气成热液岩石中，一般呈灰色  方柱石、灰黄色、灰绿色、浅黄绿色等，偶见玫瑰紫色、淡紫色、粉紫色、海蓝色等。宝石级方柱石要求颜色鲜艳，半透明－透明，晶体颗粒大，能加工成3mm×4mm以上的裸石。因此，宝石级方柱石稀少、罕见。
名称来源

方柱石出产于缅甸的蒙哥斯通特科特，发现于1913年，颜色有无色、粉红色、紫色、蓝  方柱石色、黄色和银灰色。方柱石的名称在字源学上起源于希腊文的“scapos"和“lithos"二词，前者意为“杆”，后者意为“石头”。其名缘于她的水晶的形状像杆子，方柱石也被称为“文列石”，这是为纪念德国探险家矿物学家哥特别.文列（1750－1817）。
化学成分
Na4[Al（AlSi）Si2O8]3（Cl，F，OH，CO3，SO4）－Ca4[Al（AlSi）Si2O8]3（Cl，F，OH，CO3，SO4），钠、钙可呈完全类质同像替换构成一个类质同像系列，钠柱石与钙柱石分别为两个端元矿物.自然界中尚未出现纯的端元矿物，某方占80%以上的都少见。富钠端元中Cl含量较高，富钙端元中CO3，SO4含量较高。四方晶系四方双锥晶类，柱状晶体，晶面有纵纹。不规则柱状粒状集合体。常见颜色：无色  方柱石、粉红、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色、紫红色。玻璃光泽。两组完全解理。摩氏硬度：6－7。比重2.60－2.74。一轴晶，负光性，偏光镜下具多色性粉红、紫红、紫色：中至强、蓝和蓝紫红；黄色：弱至中，不同黄的色调。折射率：1.550－1.564（+0.015，－0.014）。双折射率：0.004-0.037。据荧光、磷光等特性，紫外光下发荧光：无至强，粉红、橙色或黄色。具平行管状包体者有猫眼效应。无色或黄色方柱石辐照处理后成紫色方柱石，不稳定，遇光褪色。易蚀变为高岭土等矿物。吹管焰下失去水分，并膨胀。
方柱石对长，短波紫外线都有反应，颜色同为黄色。但长波紫外线下之亮度，很明显地强很多，还可具有强磷光现象。
化学组成
（Na，Ca）Al1－2Si3－2O8，天然产出的方往石实际上都属于韦柱石、中柱石和针柱石的范畴，真正的钠柱石和钙柱石尚未发现。方柱石的一般化学式可以用W4[Z12O24]*R表示。其中W=Na、K、Ca，还可有微量的Mg、Fe、Mn、Ti；Z=Si及Al；R=Cl、F－、OH－、CO2－3、SO2－4。由此可见方柱石的组成成分，颇为复杂。
化学成分
（Na，Ca）4（Al（Al，Si）Si2O8）3（Cl，F，OH，CO3，SO4）为钠柱石Na4[Al  方柱石Si3O8]Cl和钙柱石Ca[Al2Si2O8]　3CO3类质同像系列的中间成员。随着成分中Ca的含量增多，折射率、双折射率和密度也增大。
晶体形态
四方双锥晶类；常见单晶有四方柱a{100}、m{110}、h{210}和四方双锥r{111}、z{131}、w{331}；
晶体结构
结晶状态：晶质体
晶系和空间群：四方晶系，空间群I4/m；
晶体习性：柱状晶体，晶面有纵纹，沿c轴延长，常带有丝状或纤维状外观。
晶胞参数：a0=12.01－12.29Å，c0=7.54－7.76Å，z=2；
粉晶数据：3.46（1）3.07（0.7）3.03（0.6）3.82（0.6）1.912（0.3）2.69（0.3）2.7（0.3）6.04（0.2）
物理性质
硬度：5－6
比重：随Me分子的增加而增加，在2.50－2.78g/cm3之间变化解理：{100}解理中等，{110}解理略差
断口：断口不平坦
颜色：浅黄色至深黄色
条痕：无色
透明度：有的透明，有的不透明
光泽：玻璃光泽
发光性：发荧光
其他：含钙的方柱石在HCI中能被分解，分解后形成胶状体，但富Na着难溶
光学性质
一轴晶（－），Ne=1.522－1.571，No=1.534－1.607，双反射率=0.0120－0.0360
成因
方柱石产于富钙的区域变质岩中，几乎所有的变质相带里都有方柱石的产出。在矽卡岩中，也经常  方柱石有方柱石的产出，一般产干高级变质带中；
方柱石为气成作用产物。在火山岩空隙中发育成完好的无色晶簇。更常见于酸性和碱性岩浆岩与石灰岩或白云岩的接触交代矿床中，与石榴石、透辉石、磷灰石等共生。当方柱石普遍发育时可构成方柱石岩。方柱石交代斜长岩的现象十分普遍。方柱石易遭受风化和热液蚀变。常可为绿帘石、云母、钙长石等所交代，在风化过程中可变为高岭石质粘土。
特征
常见管状包裹体，排列方向平行c轴。另有各种因相互气液相包裹体。
产出
  方柱石1)气成作用：火山岩裂隙中发育完好方柱石晶簇。这种环境下产出得多为无色透明。
2)接触交代作用：酸性岩、碱性岩与石灰岩、白云岩产生接触交代变质作用，可形成方柱石岩，伴生矿物有柘榴石、透辉石、磷灰石。
3)变质岩：产于结晶片岩中，伴生矿物有电气石、黑云母、磁铁矿。
产地
世界著名的产地有马达加斯加（Madagascar）和意大利罗马附近的CapodeBove等地。
鉴定
1．原石的鉴别：四方柱状晶体，晶体两端常破碎，晶面上有密集的纵纹。2．成品鉴别：方柱石易于与石英、绿柱石类宝石相混。
石英为一轴晶（+），而方柱石为一轴晶（－），紫色方柱石与紫晶很相似，但紫色方柱石  方柱石的折射率和双折射率都较低，折射率为1.536－1.551，两个RI值小于1.550，双折射率为0.005。方柱石的折射率值与绿柱石宝石折射率重叠时，绿柱石的双折射率约为0.006。此时，方柱石的双折射率明显较大，另外，方柱石的多色性与荧光特征亦是区分依据之一。
紫色方柱与紫晶和堇青石RI、DR、及颜色上易相混
紫色方柱石
紫晶
堇青石
颜色
浅紫、紫色
紫色、紫红色
紫蓝色、蓝色
折射仪RI
1.53－1.54
1.544－1.553
1.54－1.55
折射仪 DR
0.004－0.009
0.009
0.008－0.012
折射仪 光性
一轴（－）
一轴（+）
二轴晶
二色镜
二色性明显
浅紫至深紫色
二色性明显
紫色至蓝紫色
三色性显著
紫蓝色\蓝色\浅黄色
放大观察
典型的针管状包体为方柱石的有效识别特征
折边生长色带，带状的红色包体，气液两相包体
晶体包体，常见锆石晕，也可含赤铁矿包体，多时呈红色，构成血射堇青石。
相对密度
2.50±
2.65
2.57
方柱石(无色\黄色)易于绿柱石和水晶相混
方柱石
绿柱石
水晶
折射仪RI
1.54－1.58
1.56－1.59
1.544-1.553
折射仪DR
0.009－0.026少数0.037
0.004－0.009
0.009
折射仪光性
一轴（－）
一轴（－）
一轴（+）
偏光仪
黑十字干涉图
黑十字干涉图
“牛眼”干涉图
相对密度
2.5－2.74浅色偏高
2.65重液中下沉
2.70－2.90
2.65重液中下沉
2.65
在2.65重液中悬浮
显微镜下
可见针管状包体
可见不连续状针管状包体，构成“雨状”包体
气液包体，晶体包体负晶